Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )

## I. PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang
Mortar  merupakan  bahan  bangunan yang  terbuat  dari  campuran  air,  bahan  perekat (misalnya  :  lumpur,  kapur,  semen  portland), dan  agregat  halus  (misalnya  :  pasir  alami, pecahan  tembok,  dan  sebagainya)  [1],  mortar mempunyai  kuat  tekan  bervariasi  sesuai dengan  bahan  penyusunya  dan  perbandingan antara bahan-bahan penyusunya [2].
Perbandingan semen, pasir dan air yang sesuai untuk  mortar  yang  memiliki  syarat  adalah  1  : 2,75  :  0,484.  sebagai  bahan  pengikat,  mortar harus mempunyai konsistensi/kekentalan standar.  Konsistensi  mortar  ini  nantinya  akan berguna  dalam  menentukan  kekuatan  mortar yang  menjadi  spesi,  plesteran  dinding,  batako dan  sebagainya,  sehingga  diharapkan  mortar yang  menahan  gaya  tekan  akibat  beban  yang bekerja  padanya  tidak  hancur.  Agregat  halus merupakan  pasir  alam  hasil  desintegrasi  alami dari  batu  atau  pasir  yang  dihasilkan  oleh industri  pemecah  batu  dengan  ukuran  butir terbesar  5,0  mm[3],  maka  pada  penelitian  ini dicoba menggunakan agregat halus sungai
musi  Sekayu  dan  agregat  sungai  musi  gandus Palembang.

## 1.2.   Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian ini adalah :
1. Mendapatkan  kuat  tekan  optimum  mortar dengan menggunakan agregat halus sungai  musi  Sekayu  dan  agregat  sungai musi gandus Palembang.
2. Untuk  menentukan  besarnya  kuat  tekan mortar  dengan  umur  tertentu  yang menggunakan  agregat  halus  sungai  musi Sekayu  dan  agregat  sungai  musi  gandus Palembang  dengan  contoh  benda  uji berbentuk kubus berukuran 5 x 5 x 5 cm.

## 1.3.   Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diharapkan adalah sebagaiberikut :
1. Menghasilkan  mortar  yang  mempunyai kuat  tekan  yang  sama  atau  bahkan  lebih tinggi  dari  mortar  dengan  menggunakan

## PERBANDINGAN KUAT TEKAN MORTAR YANG MENGGUNAKAN AGREGAT HALUS SUNGAI MUSI SEKAYU DAN AGREGAT HALUS SUNGAI MUSI GANDUS PALEMBANG
Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) Sabarna Suhendra 3)
1),2) Dosen  tetap YPTP pada Prodi. T. Sipil Universitas Palembang
3) Mahasiswa Universitas Palembang

## Abstrak
Mortar merupakan bahan bangunan yang terbuat dari campuran air, bahan perekat (misalnya : lumpur,  kapur,  semen  portland),  dan  agregat  halus  (misalnya  :  pasir  alami,  pecahan  tembok,  dan sebagainya)  Konsistensi  mortar  ini  nantinya  akan  berguna  dalam  menentukan  kekuatan  mortar  yang menjadi  spesi,  plesteran  dinding,  batako  dan  sebagainya,  sehingga  diharapkan  mortar  yang  menahan gaya  tekan  akibat  beban  yang  bekerja  padanya  tidak  hancur,  maka  pada  penelitian  ini  dicoba membandingkan kuat tekan mortar yang menggunakan agregat halus sungai musi Sekayu dan agregat halus sungai musi gandus Palembang. Pada penelitian ini beda uji dicetak dengan menggunakan kubus baja ukuran 5cm x 5cm x 5cm, masing-masing umur mortar yaitu 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari dengan  pengujian  kuat  tekan  mortar. Pada  campuran  mortar  tersebut  dibuat  berfariasi  yaitu  dengan menggunakan 1 PC : 2 Pasir, 1 PC : 3 Pasir dan 1 PC : 4 Pasir. Dari hasil evaluasi uji kuat tekan yaitu pada mortar dengan campuran pasir sungai musi sekayu pada umur mortar 28 hari didapat kuat tekan mortar sebesar 50,00 kg/cm 2 , 56,00 kg/cm 2 dan 53,33 kg/cm 2 pada pada mortar dengan campuran pasir sungai  musi  gandus  Palembang  pada  umur  mortar  28  hari  didapat  kuat  tekan  mortar  sebesar  31,80 kg/cm2, 40,20 kg/cm 2 dan 38,73 kg/cm 2
Kata Kunci :   Kuat tekan mortar, agregat halus sekayu, agregat halus gandus.
Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )
agregat  halus  sungai  musi  Sekayu  dan agregat sungai musi gandus Palembang. 2. Memberikan alternatif menggunakan agregat  halus  sungai  musi  Sekayu  dan agregat sungai musi gandus Palembang.

## 1.4.   Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  yang  diambil  dari penelitian  ini  adalah  berapa  besar  kuat  tekan optimum mortar dengan menggunakan agregat halus  sungai  musi  Sekayu  dan  agregat  sungai musi  gandus  Palembang  pada  umur  7  hari,  14 hari, 21 hari, dan 28 hari.

## 1.5.   Batasan Masalah
Batasan masalah didalam penelitian ini penulis  membatasi  ruang  lingkup  pekerjaan pengujian  –  pengujian  bahan    material  dan benda uji  kuat tekan mortar di laboratorium.

## II. Tinjauan Pustaka 2.1.  Mortar
Mortar  adalah  campuran  semen,  pasir dan  air  yang  memiliki  persentase  yang berbeda.  Perbandingan  semen,  pasir  dan  air yang  sesuai  untuk  mortar  yang  memenuhi syarat  adalah  1  :  2,75  :  0,485.  Sebagai  bahan pengikat, mortar harus mempunyai konsentrasi/kekentalan  standar.  Konsentrasi mortar  ini  nantinya  akan  berguna  dalam menentukan  kekuatan  mortar  yang  menjadi spesi  ataupun  plesteran  dinding  sehingga diharapkan  mortar  yang  menahan  gaya  tekan akibat  beban  yeng  bekerja  padanya  tidak hancur (Teknologi Beton, 2008).

## 2.2.   Spesifikasi Mortar

## 2.2.1.  Spesifikasi Proporsi dan Sifat
Mortar Berdasarkan SNI
03-6882-2002 , proporsi  mortar  di  spesifikasikan  dalam  4  tipe menurut  kekuatan  mortar  dan  ketentuan spesifikasi  proporsi  bahan  yang  terdiri  dari bahan  bersifat  semen,  agregat,  dan  air  yang digunakan.
Tipe  –  tipe  mortar  adalah  sebagai berikut :
1.  Mortar    tipe    M    adalah    mortar    yang mempunyai    kekuatan    17,2    MPa,  yang dibuat dengan menggunakan semen pasangan tipe N atau kapur semen   dengan menambahkan      semen      portland      dan kapur   padam .
2.  Mortar  tipe  S  adalah  mortar  yang mempunyai  kekuatan  12,5  MPa,  yang dibuat dengan menggunakan semen pasangan  tipe  S  atau  kapur  semen  dengan menambahkan    semen    portland    dan kapur   padam.
3.  Mortar  tipe  N  adalah  mortar  yang mempunyai kekuatan 5,2 MPa, yang dibuat dengan  menggunakan  semen  pasangan  tipe N  atau  kapur  semen  dengan  menambahkan semen portland dan kapur padam.
4.  Mortar  tipe  O  adalah  mortar  yang mempunyai kekuatan 2,4 MPa, yang dibuat dengan  menggunakan  semen  pasangan  tipe N  atau  kapur  semen  dengan  menambahkan semen portland dan kapur padam.

## 2.2.2.  Metode Pengujian
a. Proporsi campuran bahan untuk benda uji Mortar  yang  dibuat  dilaboratorium yang  digunakan  untuk  menentukan  sifat  – sifat  menurut  spesifikasi  ini  harus  berisi bahan  –  bahan  konstruksi  dalam  susunan campuran  yang  telah  ditetapkan  dalam spesifikasi proyek (SNI 03-6882-2002).

## b. Pencampuran Mortar
Semua  bahan  bersifat  semen  dan agregat  harus  dicampur  dengan  sejumlah air  secukupnya  selama  3  –  5  menit  dengan menggunakan alat pengaduk mekanis untuk menghasilkan mortar yang mudah dikerjakan.  Pencampuran  mortar  dengan tangan  diperbolehkan  bila  ada  ijin  dari pihak yang menentukan persyaratan dengan memberikan  prosedur  cara  pencampuran yang dimaksud (SNI 03-6882-2002).
c. Pemeliharaan Kelecekan
Mortar  yang  telah  mengeras  harus diaduk  kembali  dengan  tangan  untuk mempertahankan kelecekannya, dan mortar  yang  telah  mencapai  lebih  dari 2,5 jam  sejak  dicampur  tidak  boleh  dipakai lagi (SNI 03-6882-2002).

## 2.2.3.   Kuat Tekan Mortar
Untuk  mengetahui  perbandingan  kuat tekan mortar dengan varian berbeda, perhitungan  kuat  tekan  mortar  menggunakan rumus :
f' c   = P / A f’c   =   kuat tekan mortar, dalam
MPa
Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )
P = beban maksimum total, dalam N A = luas  dari  permukaan  yang  dibebani, dalam mm 2

## 2.3.   Material

## 2.3.1.   Semen
Material  semen  adalah  material  yang mempunyai sifat-sifat adhesif dan kohesif yang diperlukan  untuk  mengikat  agregat-agregat menjadi  suatu  massa  yang  padat  yang mempunyai kekuatan yang cukup.
Semen  merupakan  hasil  industri  dari paduan  bahan  baku  :  batu  gamping/kapur sebagai  bahan  utama,  yaitu  bahan  alam  yang mengandung  senyawa  calcium  oksida  (CaO) dan  lempung/tanah  liat  yaitu  bahan  alam  yang mengandung  senyawa  :  silika  oksida  (SiO), alumunium  oksida  (AL 2 O 3 ),  besi  oksida (Fe 2 O 3 )  dan  magnesium  oksida  (MgO)  atau bahan  pengganti  lainnya  dengan  hasil  akhir berupa  padatan  bentuk  bubuk  ( bulk ),  tanpa memendang proses pembuatannya, yang mengeras  atau  membatu  pada  pencampuran dengan air.

## 2.3.2.  Agregat
Agregat  halus  merupakan  pengisi yang  berupa  pasir.  Agregat  halus  yang baik harus bebas bahan organik, lempung, partikel  yang  lebih  kecil,  atau  bahan- bahan lain yang dapat merusak campuran. Variasi  ukuran  dalam  suatu  campuran barus mempunyai gradasi yang baik.
Kekuatan  mortar  akan  bertambah jika kandungan pori dalam mortar semakin kecil.  Terjadi  hubungan  langsung  antara kekuatan  dengan  kandungan  pori  dalam agregat.  Semakin  tinggi  angka  pori  dalam agregat  berarti  semakin  tinggi  angka  pori dalam  mortar  yang  pada  akhirnya  akan menyebabkan turunnya kekuatan mortar.
Pasir  merupakan  agregat  alami yang  berasal  dari  letusan  gunung  berapi, sungai,  dalam  tanah  dan  pantai  oleh karena  itu  pasir  dapat  digolongkan  dalam tiga  macam  yaitu  pasir  galian,  pasir  laut dan pasir sungai.

## 2.3.3. Air
Air diperlukan pada pembuatan mortar untuk memicu proses kimiawi semen, membasahi  agregat  dan  memberi  kemudahan dalam  pekerjaan  mortar.  Air  yang  dapat
diminum  umumnya  dapat  digunakan  sabagai campuran  mortar.  Air  yang  mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya, yang tercemar  garam,  minyak,  gula,  atau  bahan kimia  lainnya,  bila  dipakai  dalam  campuran mortar  akan  menurunkan  kualitas  mortar, bahkan  dapat  mengubah  sifat  mortar  yang dihasilkan.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Bagan Alir Penelitian
Mulai Pengambilan Sampel
Data Primer  Agregat Halus Sungai Musi Sekayu  Agregat Sungai Musi Gandus Palembang  Semen  Pasir  Air Data Sekunder  Tinjauan Pustaka Pengadukan Pencetakan Perawatan Pengujian Laboratorium Analisa Data Hasi Penelitian
Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )

## 3.2.  Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium  Program  Studi  Teknik  Sipil Politeknik  Negeri  Sriwijaya    dengan    waktu penelitian  selama  dua bulan.

## 3.3.  Jenis Penelitian dan Sumber Data
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  uji eksperimental,  di  mana  kondisi  dibuat  dan diatur  oleh  peneliti  dengan  mengacu  pada peraturan  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia) serta literatur yang berkaitan.

## 3.4. Alat dan Bahan Penelitian
1. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram
2. Gelas ukur 1000 ml
Gelas  ukur,  digunakan  untuk  mengukur banyaknya air yang digunakan.
3. Piknometer.
4. Kerucut terpancung
5. Batang perojok
6. Pan aluminium
7. Pelat kaca
8. Cawan
9. Oven yang dilengkapi pengatur suhu.
10. Density spoon
11. Timbangan
12. Tabung silinder
13. Jangka sorong, digunakan untuk mengukur semua dimensi benda uji.
14. Kuas
15. Ember plastic
16. Cetakan kubus dengan ukuran (5 x 5 x 5) cm
17. Sendok semen
18. Universal Testing Machine (Tokyo Testing Machine Inc.) kapasitas 1000 kN
19. Ayakan, Lolos saringan No. 200 (komposisi  agregat  halus  sesuai  dengan standar)
20. Kain basah.

## 2.5. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Semen  Portland  Tipe  I    merek  Semen Baturaja
2. Agregat Halus Sungai Musi Sekayu
3. Agregat Sungai Musi Gandus Palembang
4. Air PDAM Sebelum membeli bahan-bahan tersebut, sebaiknya diperkirakan terlebih dahulu berapa jumlah yang dibutuhkan. Untuk
pasir : Sebaiknya jumlah pasir dilebihkan, agar pemeriksaan agregat tidak terulang lagi, karena mengingat  karakteristik  agregat  tidak  akan sama  untuk  tiap  pembelian.  Semen  sebaiknya dibeli,  pada  waktu  mendekat  hari  pencetakan, karena  penyimpanan  semen  yang  terlalu  lama akan  mengurangi  mutu,  jika  penyimpanan yang  kurang  tepat  dapat  menyebabkan  semen mengeras dan terjadi penggumpalan.

## 2.6.  Prosedur Pembuatan Bahan Uji Mortar
1.  Pencampuran Bahan-bahan  seperti  semen  dan  pasir ditimbang dengan perbandingan 1 : 2,75.
2.  Pengadonan Setelah  semua  bahan  dicampur  maka bahan tersebut diberi air pada bagian tengah adonan serta dibiarkan selama 60 detik agar campuran  saling  mengikat  lalu  campuran tersebut  diaduk  sampai  campuran  benar- benar homogen.
3.  Pencetakan Setelah  pengadonan  selesai  dilakukan pencetakan  dengan  memasukkan  pasta mortar  kedalam  cetakan  kubus  yang  telah diolesi  Vaseline  terlebih  dahulu  dengan cara :
- Di  masukkan  pasta  setinggi  1/3  tinggi cetakan,  kemudian  campuran  dirojok paling  sedikit  25  kali  untuk  menjamin kepadatan susunan campuran.
- Di  masukkan  kembali  1/3  pasta  mortar ke  dalam  cetakan  kemudian  dirojok kembali.
- Di  masukkan  kembali  pasta  mortar kedalam cetakan sampai penuh kemudian dirojok kembali.
- Diratakan permukaan cetakan lalu ditutup  dengan  kain  basah  selama  ±  24 jam.
2.7.   Perencanaan Campuran dan Prosedur Uji Kualitas Mortar
2.7.1.  Perencanaan Campuran Mortar Campuran  mortar  berpedoman  pada Standard ASTM C109-93, yaitu:
 Cetakan kubus 5 x 5 x 5 cm
 Sampel  dapat  dibuat  dengan  perincian bahan adalah:
Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )
3 sampel Semen 250 gram Pasir 687,5 gram Air 121 ml

## 2.7.2.  Prosedur  Pengujian  Kekuatan Tekanan Mortar
Pengujian kuat tekanan mortar dilakukan untuk mengetahui kuat tekan hancur dari  benda  uji  tersebut.  Benda  uji  yng  dipakai adalah kubus dengan ukuran sisinya (5 x 5 x 5) cm.  pengujian  kuat  tekanan  mortar  dilakukan saat  mortar  berumur  7,  14,  21  dan  28  hari. Jumlah  mortar  yang  di  uji  yaitu  terdiri  dari  3 buah sampel untuk masing-masing campuran.
Prosedur  kerja  untuk  pengujian  kuat tekan pada  benda uji mortar, antara lain :
1. Dikeluarkan  benda  uji  setelah  mencapai umur yang direncanakan dari bak perendaman  lalu  dikeringkan  dengan  lap dan dibiarkan selama 24 jam.
2. Benda uji diletakkan pada mesin penekan.
3. Diberikan  beban  tekan  secara  perlahan- lahan  pada  benda  uji  dengan  cara mengoperasikan  tuas  pompa  sehingga benda uji runtuh dan hancur.
4. Pada  saat  jarum  penunjuk  skala  beban tidak  lagi  bergerak  atau  bertambah  maka skala yang ditunjukkan oleh jarum tersebut dicatat  sebagai  beban  maksimum  yang dapat dipikul oleh benda uji tersebut.
5. Prosedur  ini  diulang  untuk  sampel  benda uji kuat tekan yang lain.
Kuat  tekan  dapat  diperoleh  dengan rumus, sebagai berikut :
A F fc I 
(3.1)
Dengan :
Fc I = Kuat tekan benda uji (kg/cm 2 )
F = Beban tekan maksimum (kg)
A = Luas bidang permukaan (cm 2 )
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1.  Pengujian Bahan Agregat Halus
Material yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  agregat  halus  (pasir)  dari sungai  musi  sekayu  Musi  Banyuasin  dan agregat  halus  sungai  musi  gandus  Palembang. Pengujian  agregat  ini  mengacu    pada  SNI (Standar  Nasional  Indonesia).  Pengujian  ini dilakukan di Lab.  Struktur dan Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang,  dan  Lab.  Program  Studi  Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.
Tabel. 4.1. Hasil Pengujian Bahan Agregat Halus
No. Pengujian Parameter Syarat Hasil Pasir Sekayu Pasir Palembang 1 Kadar lumpur ≤ 5% 0,58 1,27 2 Berat jenis dan penyerapan agregat Berat jenis kering permukaan 2,5 -2,7 2,95 2,55 3 Berat volume agregat Berat volume kondisi padat 1.500- 1.800 (Gr/cm 3 ) 1.505 1.557 4 Analisa saringan Nilai modulus halus butiran 1,5 – 3,8 3,20 2,92
Pasir  sungai  musi  Sekayu  dan  pasir sungai  musi  Palembang  termasuk  dalam agregat normal karena masuk dalam spesifikasi berat  jenisnya  2,5  -  2,7  gr/cm 3 .  Begitu  juga modulus  kehalusan  masuk  spesifikasi  yang diijinkan 1,5 – 3,8

## 4.2.  Rancang Campuran Mortar
Komposisi  campuran  mortar  untuk benda uji dibuat dengan standar ASTM C109- 93  perbandingan  bahan-bahan  kering  yang digunakan  adalah  1  bagian  berat  semen berbanding 2 bagian berat pasir, 1 bagian berat semen  berbanding  3  bagian  berat  pasir,  1 bagian  berat  semen  berbanding  4  bagian  berat pasir, dan faktor air semen adalah 0,484 untuk semua jenis semen portland.
4.3.   Hasil Pengujian Kuat Tekan

## Mortar
Data  hasil  pengujian  kekuatan  tekan mortar  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan, tertera pada tabel berikut :
Perbandingan Kuat Tekan Mortar Yang Menggunakan Agregat Halus Sungai Musi Sekayu dan Agregat Halus Sungai Musi Gandus Palembang (Ligal Sebastian 1) , Diawarman 2) , Sabarna Suhendra 3) )

## Tabel 4.2. Rekapitulasi kuat tekan mortar
Kompo sisi Campu ran
Kuat tekan rata-rata mortar Pasir sungai musi Sekayu Pasir sungai musi Palembang
7 hari 14 hari 21 hari 28 hari 7 hari 14 hari 21 hari 28 hari
1 PC :
2 Pasir 28,47 32,33 40,07 50,00 25,80 29,32  30,80 31,80 1 PC : 3 Pasir 33,33 38,00 47,60 56,00 30,67 34,87  36,60 40,20 1 PC : 4 Pasir 30,47 34,80 42,67 53,33 28,40 31,73  34,87 38,73
Grafik 4.1. Rekapitulasi kuat tekan mortar

## V. PENUTUP

## 5.1.  Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pengujian kuat  tekan  mortar  dengan  menggunakan agregat  halus  sungai musi  Sekayu  dan  agregat sungai musi gandus Palembang dapat disimpulkan bahwa :
1. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposis campuran  1  PC  :  2  Pasir  sungai  musi
Sekayu  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  rata- rata  mortar  50,00  kg/cm 2 ,  sedangkan komposis  campuran  1  PC  :  2  Pasir  sungai musi gandus Palembang pada umur 28 hari kuat tekan rata-rata mortar 31,80 kg/cm 2
2. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposis campuran  1  PC  :  3  Pasir  sungai  musi Sekayu  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  rata- rata  mortar  56,00  kg/cm 2 ,  sedangkan komposis  campuran  1  PC  :  3  Pasir  sungai musi gandus Palembang pada umur 28 hari kuat tekan rata-rata mortar 40,20 kg/cm 2
3. Nilai  kuat  tekan  mortar  dengan  komposis campuran  1  PC  :  4  Pasir  sungai  musi Sekayu  pada  umur  28  hari  kuat  tekan  rata- rata  mortar  53,33  kg/cm 2 ,  sedangkan
komposis  campuran  1  PC  :  4  Pasir  sungai musi gandus Palembang pada umur 28 hari kuat tekan rata-rata mortar 38,73 kg/cm 2
4. Nilai  kuat  tekan  optimum  mortar  terdapat pada  komposisi  campuran  1  Pc  :  3  Pasir sungai  musi  Sekayu,  pada  umur  28  hari kuat tekan rata-rata mortar 56,00 kg/cm 2 .

## 5.2.  Saran
Diharapkan  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan  dengan  menggunakan  agregat  halus sungai  musi  Sekayu  dan  agregat  sungai  musi gandus Palembang dengan komposisi campuran  yang  berbeda  dan  variasi  lama rendaman (perawatan).

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Tjokrodimuljo, 2007:79, Teknologi Bahan Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
[2]  Tjokrodimuljo,  2007:80, Teknologi  Bahan Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
[3]  SNI  03  –  2834-2002b  “Tata  Cara Pembuatan  Campuran  Beton  Normal” Badan  Standarisasi  nasional  (BSN)  ICS 91.100.30
[4]  SNI  03-1971-1990  Metode  Pengujian Kadar  Air  Agregat,  Badan  Standarisasi Nasional
[5] SNI 03-1970-2008 Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus,  Badan Standarisasi Nasional
[6]  SNI  03-1974-1990  Metode  Pengujian Analisa  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar, Badan Standarisasi Nasional
[7]  SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,  Badan Standarisasi Nasional
[8]  Tjokrodimuljo,  1996, Teknologi  Bahan Konstruksi ,  Buku  Ajar.  Jurusan  Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.